Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Carsten Bothe

Kůže

šití, opravy a výrobky

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

jako svou 6527. publikaci

Projekty a texty: Carsten Bothe

Fotografie: z archivu autora a Ladislav Hemrlík (str. 6, 8, 11, 18, 31, 36, 38, 39, 42, 46, 62, 86)

Z německého originálu Leder nähen vydaného nakladatelstvím Heel

přeložila: Veronika Prokopová

Sazba a grafická úprava: Jan Dvořák

Formát ePub Milan Vilímek Jihlavský

Odpovědná redaktorka: Jana Minářová

Počet stran 112

První vydání, Praha 2017

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Copyright © 2015 Originally published in German by HEEL Verlag GmbH, Germany, under the title: Leder nähen − Gestalten und Reparieren leicht gemacht.

Licensing Agency: Agentur Dr. Ivana Beil, Schollstr. 1, D – 69469 Weinheim

© Grada Publishing, a.s., 2017

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Doporučení a pracovní postupy v této knize byly autorem ověřeny, přesto nelze za ně převzít odpovědnost. Autor ani nakladatelství neručí za jakékoliv věcné, osobní ani majetkové škody.

ISBN 978-80-271-9691-3 (ePub)

ISBN 978-80-247-6594-5 (pdf)

ISBN 978-80-271-0140-5 (print)

ÚVOD

S přírodními materiály je radost pracovat, a o kůži to platí dvojnásob. Kožené výrobky jsou pevné, krásné na pohled i na omak a nádherně voní. Šití kůže není příliš složité a výsledky jsou již brzy vidět. Pěkný pásek je začátečník schopen vyrobit již zhruba za hodinu.

V této knížce se dozvíte, na co se při šití kůže zaměřit. A můžete ihned začít s jednoduchými projekty a naučit se základní postupy. Tak si položíte základní kámen, na který můžete dále stavět a dojít až k vysoké řemeslné zručnosti. Pokud si osvojíte puncování nebo malování na kůži může se z vašich výrobků stát umělecké dílo.

Carsten Bothe

PRACOVIŠTĚ A MATERIÁL

Pracoviště

Většina amatérských sedlářů začínala jako nožíři. Ve své nožířské dílně si zkoušeli řezat kůži. Dílnou však zpravidla létal vzduchem brusný prach ausazoval se na kůžích. Prach zkovových částic reaguje svlhkostí ze zpocených rukou ase zbytky kyselin zvydělávání kůže avytváří nerozpustnou železitou kaši, která na kůži zanechává trvalé černé skvrny. Proto je nutné dílnu pro zpracování kůže oddělit od prostoru se špinavým provozem. Šití kůže je velice čistá práce, kterou můžete provádět ina kuchyňském stole. Před započetím práce je vhodné si pracoviště pořádně vyčistit avysát.

Šití kůže je velice čistá práce.

Jako podložku je nejlépe používat stabilní stůl sčistým povrchem, aby se kůže při zpracovávání neumazala. Pokud chcete zpracovávat kůže vcelku, potřebujete stůlminimálních rozměrů 2,5 × 1,5 m. Pro řezání materiálu je vhodná speciální podložka, kterou koupíte vobchodech pro kutily. Speciální podložka je vyrobena zumělé hmoty, která netupí ostří nože apo provedení řezu se místo opět „uzavře“. Její povrch tak zůstává stále hladký ačistý, aje tak možné kůži rozřezat do posledního kousku. Kpropichování otvorů dírkovačem se ale tato podložka nehodí, protože byste ji velice rychle proděravěli. Pro tuto práci je nejlepší používat jako podklad kousky dřeva. Pro puncování jsou ideální těžké hladké kamenné desky, např. parapetní desky zmramoru nebo granitu.

Pokud si chcete zařídit trvalé sedlářské pracoviště, pak je důležité také jeho osvětlení. Kromě denního světla je dobré dílnu vybavit kvalitními zářivkami nebo LED – svítidly, protože při navlékání nití do oušek jehel potřebujete dobře vidět. To je důležité, zejména pokud svoje „hobby“ provozujete po večerech nebo převážně vzimě.

Pro řezání použijte speciální zelenou umělohmotnou řezací podložku akousek dřeva.

Kůže

Při zpracovávání kůží existuje celá řada různých postupů, tzv. vydělávání (činění):

Kůže svlasem bývá označována jako kožešina nebo rouno (kožešinové činění nebo kožešinová apretura). Tyto druhy kůží se používají vsedlářství velice zřídka, spadají spíše do oboru kožešnictví. Jedná se oměkké kůže, které se musí šít na speciálních kožešnických šicích strojích alepit na nosný materiál, jinak by se tenká kůže sjemnými stehy při používání poškodila.

Surová kůže nemá srst ani nebývá vydělaná. Označuje se někdy též jako pergamen. Její zpracování je velice obtížné anení příliš časté. Občas se používá na výrobu plochých řemenů.

Při zpracovávání kůží existuje řada různých postupů tzv. vydělávání (činění).

Blána bez srsti alícové strany, která se vydělává olejem nebo rybím tukem apak se valchuje, bývá označována jako semiš. Nejčastěji se používá při výrobě lidových krojů. Na dobrých průmyslových šicích strojích ji lze zpracovávat stejně jako obyčejné látky. Udlouhých švů se nejdříve lepí textilní páska, která zabrání tomu, aby se kůže ze šicího stroje vytahovala nebo se vněm nežádoucím způsobem posouvala. Malé kousky, ze kterých se zhotovují sáčky nebo mokasíny, je možné sešívat ručně pomocí kulatého šídla.

Hlavní materiál, okterém bude vtéto knize řeč, je tzv. sedlářská nebo čistá kůže. Má lícovou neboli koženou stranu, ze které byla odstraněna srst. Podle způsobu vydělávání bývá kůže různě tuhá. Když se kůže nedá snadno ohnout, říkají odborníci že „stojí“. Povrch je hladký, různě silně mastný nebo natřený voskem.

Jak najít vhodný materiál?

Za posledních 20 let je sedlářů, stejně jako řemeslníků obecně, čím dál méně, atím také klesá poptávka po kvalitních sedlářských kůžích. Naštěstí vposledních letech díky popularitě výroby nožů, hnutí „LARP“ nebo zálesáctví ase tento stav začíná srovnávat. Jestliže jste byli před 20 lety vnepříjemné situaci, že sedlářské materiály bylo možné koupit pouze ve velkém množství, nabízí dnes internet plno zasilatelských firem, které vám dodají požadované množství, jenž jste schopni spotřebovat. Ovšem jestli se jedná oten správný druh kůže, poznáte až když si na ni sáhnete. Musí být lehce mastná akaždopádně musí být vyčiněna látkami rostlinného původu. Chromové činění není pro naše účely vhodné. Kusy kůže by měly být 3‒6 mm silné aneměly by příliš „stát“, tedy být příliš tvrdé. Kjakému účelu je daný druh kůže vhodný, bývá většinou uváděno vtechnickém popisu produktů. Ještě lepší je, obzvláště pokud si vybíráte kůži někde sami, vysvětlit obchodníkovi, kjakému účelu chcete kůži použít aco od ní očekáváte. Nerozpakujte se kůži reklamovat nebo vrátit, pokud nesplňuje vaše požadavky. Abyste se pak nemuseli léta rozčilovat, že vám kůže leží vpolici aže oni stále zakopáváte. Pracovat se vyplatí pouze skvalitní kůží.

Podle způsobu vydělávání bývá kůže více nebo méně tuhá.

Protože je možné koupit hotové přířezy vhodné na pásky vrůzných délkách, šířkách itloušťkách, doporučuji získávat první zkušenosti skůží právě při výrobě opasků, aniž byste při tom museli investovat spoustu svých peněz do nákupu aopracování kůže.

Vyplatí se pracovat pouze sbezvadnou kůží.

Nitě

Hotové přířezy na pásky můžete koupit vrůzných šířkách, délkách atloušťkách.

Kroucené apletené nitě

Nitě jsou stejně důležité jako samotná kůže.

Nit vlevo je pletená, nit vpravo točená – nechá se snadno rozmotat na jednotlivé prameny ataké seříznout.

Tip

Příprava nití

Jehly

Tip

Table of Contents

ÚVOD

PRACOVIŠTĚ A MATERIÁL

Pracoviště

Kůže

Jak najít vhodný materiál?

Nitě

Kroucené a pletené nitě

Příprava nití

Jehly